제 3 실험 예 에서 , 우선 3 mm 두께 의 스트립 을 주조 하 였 다 . 주조 스트립 이 1180 ℃ 의 온도 에 도달 한 후 에 , 고강 도 수 냉 을 개시 하 여 스트립 을 3 초 내 에 780 ℃ 의 중간 온도 까지 냉각 하 였 다 . 이 와 같이 냉각 한 주조 스트립 을 유도 가열 오븐 내 에서 보온 하 고 800 ℃ 의 열연 온도 로 가열 한 후 에 , 이 열연 온도 에서 두께 2 . 5 mm 의 스트립 으로 열연 하 였 다 . 그 후 , 스트립 을 런 - 아웃 롤러 테이블 상 에서 대략 550 ℃ 의 권 취 온도 까지 냉각 하 고 이 온도 에서 권 취하 였 다 .